e'est-a-dire un compose de fer et de cai'bone allectant une tex- 

 ture, une agregation mole'culaire distinctes. Mais la nature de 

 cette substance ne fut rdvelee que bicn tard et avec le secours des 

 analyses les plus delieates de la chimie moderne. On fut tout 

 d'abord frappc des dissemblances qui se manifestaient dans les 

 caracteres cxterieurs, dissemblances si profondes, en effet , 

 qu'elles paraissaient accuser I'existence de deux mctaux tout-a- 

 fait distincts. Dans cette ignorance, on ne dut point soupconner 

 qu'un simple remaniement du fer cru pouvait lui communiquer 

 tous les caracteres du fer ductile. 



Quelques essais furent cependant tentes en vuc d'utiliser ce pro- 

 duit. Agricola nous apprend que Ton en fit usage pour transformer 

 en acier des barres de fer malleable. 



Pour faire de racier, void, dH-il, comme on fera : on choisira 

 un fer qui se liquefie facilement (de la fonte) , et qui , quoique 

 dur , peul aisement se fondre ; ce fer sort des minerals mous et 

 fragiles. II sera rougi au feu, brise en petits fragments, puis 

 melange avec des pierres liquefiees (scorics). On fera dans le 

 fourneau a fer un creuset de cette memo poudre qui sert pour 

 les crcusets a or et a argent (brasque). II sera large de 1 1/2 pied 

 et haul de 1 pied. On placera les soufilets de maniere a ce quo 

 le vent soit dirige au centre du creuset. Ensuite celui-ci sera 

 rempli des meilleurs charbons. Autour du creuset on placera des 

 pierres afin d'empecher I'ecoulcmcnt du for (fonte) et la chute 

 des charbons. Puis on fera donner les soufflets. Le maftre fon- 

 dour yjettera autant de fer et de pierres liqucfie'es qu'il lejugera 

 convenable. Au centre dela masse fondue, il mettra quatre mor- 

 ceaux de fer pesant chacun 30 livres ; il fondra le tout pendant 

 5 a 6 hcurcs en agitant souvent le liquide afin que la reaction se 

 produise dans toutes les parties ; puis il relevera un morceau de 

 fer a la fois pour le soumettre a Faction du grand marteau. DC 

 cette maniere, il etendra la masse de fer, puis il la plongera toute 

 chaude dans 1'eau pour la tremper. 11 la soumettra cnsuite de 

 nouveau au marteau, et examinera si dans le bain il reste encore 

 du fer, ou si le tout s'est converts en acier. (De Re Mclallicu.) 



Cependant IQ but constant que Ton se proposait d'augmentcr la pro- 

 duction faisait accroitre tons les jours la hauteur des fourneaux. Ce 

 fut dans le Pays de Liege et le comte doNamur, qui, au dire des mctal- 

 lurgistos, etaicnt alorsles centres siderurgiques de 1'Kuropo, (juesc 



